ब्लूइंग (स्टील)

ब्लूइंग एक पैसिवेशन (रसायन विज्ञान) प्रक्रिया है जिसमें काली ऑक्साइड कोटिंग का उपयोग करके इस्पात  को आंशिक रूप से जंग से बचाया जाता है। परिणामी सुरक्षात्मक खत्म के नीले-काले रंग के रूप में इसका नाम दिया गया है। ब्लूइंग में एक इलेक्ट्रोकेमिकल रूपांतरण कोटिंग शामिल होती है, जो चुनिंदा रूप से मैग्नेटाइट बनाने वाली सतह पर लोहे के साथ ऑक्सीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप होती है।), ब्लैक आयरन ऑक्साइड। जंग की तुलना में आयरन (III) ऑक्साइड, हाइड्रेशन पर बहुत बड़ी मात्रा में परिवर्तन होता है; नतीजतन, ऑक्साइड आसानी से टूट जाता है, जिससे लोहे की विशिष्ट लाल जंग लग जाती है। ब्लैक ऑक्साइड जंग के खिलाफ न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है, जब तक कि गीलेपन और बिजली उत्पन्न करनेवाली जंग की क्रिया को कम करने के लिए पानी-विस्थापन तेल के साथ इलाज नहीं किया जाता है। बोलचाल के उपयोग में, ब्लैक ऑक्साइड की पतली कोटिंग्स को अक्सर 'गन ब्लूइंग' कहा जाता है, जबकि भारी कोटिंग्स को 'ब्लैक ऑक्साइड' कहा जाता है। दोनों वास्तविक गन ब्लूइंग प्रदान करने के लिए एक ही रासायनिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं।

सिंहावलोकन
ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।

कोल्ड ब्लूइंग आम तौर पर एक सेलेनियम डाइऑक्साइड आधारित यौगिक होता है जो स्टील को काला या अधिक बार बहुत गहरा ग्रे रंग देता है। यह समान रूप से लागू करने के लिए एक कठिन उत्पाद है, न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करता है और आमतौर पर छोटे तेज मरम्मत कार्यों और टच-अप के लिए सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। गर्म प्रक्रिया पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करके एक क्षार नमक समाधान है, जिसे पारंपरिक कास्टिक ब्लैक कहा जाता है, जो आमतौर पर ऊंचे तापमान पर किया जाता है। 135 to 155 °C. इस पद्धति को बड़ी आग्नेयास्त्र कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर, अधिक किफायती ब्लूइंग के लिए अपनाया गया था। यह अच्छा जंग प्रतिरोध प्रदान करता है, जो तेल के साथ बेहतर होता है।

रस्ट ब्लूइंग और फ्यूम ब्लूइंग सबसे अच्छा जंग और संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करते हैं क्योंकि प्रक्रिया लगातार किसी भी धातु को मैग्नेटाइट में जंग लगने में सक्षम बनाती है. एक तेलयुक्त लेप के साथ इलाज करने से ब्लूइंग द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया भी एकमात्र प्रक्रिया है जो विंटेज शॉटगन को फिर से नीला करने के लिए सुरक्षित रूप से उपयोग की जाती है। कई डबल-बैरेल्ड शॉटगन सॉफ्ट सोल्डरेड (लीड) या एक साथ टांकना होते हैं और कई हिस्से उस विधि से भी जुड़े होते हैं। अन्य प्रक्रियाओं के उच्च तापमान के साथ-साथ उनकी कास्टिक प्रकृति टांका लगाने वाले जोड़ों को कमजोर कर सकती है और बंदूक को उपयोग करने के लिए खतरनाक बना सकती है। ब्लूइंग भट्टी में भी किया जा सकता है, उदाहरण के लिए एक तलवार या पारंपरिक रूप से एक लोहार या विशेषज्ञ जैसे हथियार-स्मिथ द्वारा बनाई गई अन्य वस्तु के लिए। लोहार उत्पादों को आज तक कभी-कभी संस्कृतियों और समाज के क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों द्वारा ब्ल्यूड स्टील से बनाया जा सकता है जो उस तकनीक का उपयोग या तो आवश्यकता या पसंद से करते हैं।

गर्म कास्टिक ब्लूइंग
ब्लिंग को पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के घोल में स्टील के पुर्जों को डुबो कर और पानी को क्वथनांक तक गर्म करके लगाया जा सकता है। 275 - 310 °F नुस्खा के आधार पर। इसी तरह, स्टेनलेस स्टील के हिस्सों को नाइट्रेट्स और क्रोमेट्स के मिश्रण में डुबोया जा सकता है, इसी तरह गर्म किया जा सकता है। इन दोनों विधियों में से किसी एक को 'हॉट ब्लूइंग' कहा जाता है। हॉट ब्लूइंग वर्तमान मानक है गन ब्ल्यूइंग में, क्योंकि यह और रस्ट ब्लूइंग दोनों जंग-प्रतिरोध की सबसे स्थायी डिग्री और एक्सपोज़्ड गन मेटल की कॉस्मेटिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, और हॉट ब्लिंग में रस्ट ब्लिंग की तुलना में कम समय लगता है।

रेस्ट ब्लूइंग
रस्ट ब्लूइंग को गर्म और ठंडे ब्लिंग प्रक्रियाओं के बीच विकसित किया गया था, और मूल रूप से 19वीं शताब्दी में बंदूकधारियों द्वारा गर्म ब्लिंग प्रक्रियाओं के विकास से पहले नीली आग्नेयास्त्रों के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्रक्रिया बंदूक के हिस्सों को एक एसिड समाधान में कोट करने के लिए थी, भागों को समान रूप से जंग लगने दें, फिर लाल ऑक्साइड को परिवर्तित करने के लिए उबलते पानी में भागों को डुबो दें काले ऑक्साइड के लिए, जो लाल ऑक्साइड की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक, स्थिर कोटिंग बनाता है; उबलता हुआ पानी भी लागू एसिड समाधान (अक्सर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में पतला) से किसी भी शेष अवशेष को हटा देता है। ढीले ऑक्साइड को कार्डिंग ब्रश का उपयोग करके कार्डिंग (स्क्रब) किया गया था - मुलायम, पतले (आमतौर पर लगभग) के साथ एक तार ब्रश 0.002 in मोटा) तार - या पहिया।

इस प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता था जब तक रंग की वांछित गहराई हासिल नहीं हो जाती थी या धातु आगे रंग नहीं देती थी। यह एक कारण है कि जंग और धूआं धुंधला आम तौर पर अन्य तरीकों की तुलना में अधिक जंग-प्रतिरोधी होते हैं। फिर भागों को तेल लगाया जाता है और रात भर खड़े रहने दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक गहरे नीले-काले रंग की फिनिश छोड़ती है।

इस प्रक्रिया के आधुनिक होम हॉबीस्ट संस्करण आमतौर पर अधिक खतरनाक एसिड की आवश्यकता से बचने के लिए जंग लगने वाले कदम के लिए, कभी-कभी सिरका के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नमक के घोल का उपयोग करते हैं।

धूआं धुंधला
फ्यूम ब्लूइंग जंग ब्लूइंग के समान एक और प्रक्रिया है। सीधे धातु के हिस्सों पर एसिड समाधान लागू करने के बजाय, भागों को नमी स्रोत, नाइट्रिक एसिड के कंटेनर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंटेनर के साथ सीलबंद कैबिनेट में रखा जाता है। इसके बाद कैबिनेट को सील कर दिया जाता है। एसिड के मिश्रित धुएं लगभग 12 घंटे में भागों की सतह (अंदर और बाहर) पर एक समान जंग पैदा करते हैं। इसके बाद भागों को आसुत जल में उबाला जाता है, सुखाया जाता है, फिर कार्डेड किया जाता है, जैसा कि रस्ट ब्लूइंग के साथ होता है।

इन प्रक्रियाओं को बाद में प्रमुख आग्नेयास्त्र निर्माताओं द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि इसे पूरी तरह से समाप्त होने में अक्सर कुछ दिन लग जाते थे, और यह बहुत श्रम-गहन था। वे अभी भी कभी-कभी बंदूकधारियों द्वारा उस समय की अवधि की बंदूक के लिए एक प्रामाणिक फिनिश प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो पहले के प्रतिनिधि आग्नेयास्त्रों की प्रतिकृतियों पर ब्राउनिंग के उपयोग के अनुरूप था। रस्ट ब्ल्यूइंग का उपयोग शॉटगन बैरल पर भी किया जाता है जो बैरल के बीच रिब में सोल्डर किया जाता है, क्योंकि ब्लिंग प्रक्रिया के दौरान हॉट ब्लिंग सॉल्यूशन सोल्डर को पिघला देता है।

बड़े पैमाने पर औद्योगिक हॉट ब्लिंग अक्सर ब्लिंग फर्नेस का उपयोग करके किया जाता है। यह ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग बनाने का एक वैकल्पिक तरीका है। गर्म स्नान (हालांकि कम तापमान पर) रासायनिक रूप से प्रेरित विधि का उपयोग करने के स्थान पर, स्टील को ठीक से गर्म करने के लिए तापमान को नियंत्रित करके संभव है जैसे कि लाल ऑक्साइड पर चुनिंदा रूप से ब्लैक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसी भी महत्वपूर्ण जंग प्रतिरोध को प्रदान करने के लिए इसे भी तेल से सना हुआ होना चाहिए।

कोल्ड ब्लूइंग
कोल्ड ब्लूइंग की भी विधियाँ हैं, जिनमें गर्मी की आवश्यकता नहीं होती है। कोल्ड ब्लूइंग आग्नेयास्त्रों के लिए वाणिज्यिक उत्पादों को व्यापक रूप से छोटी बोतलों में बेचा जाता है, और इन उत्पादों का मुख्य रूप से व्यक्तिगत बंदूक मालिकों द्वारा बंदूक की फिनिश पर छोटे टच-अप को लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि एक छोटे से खरोंच को बंदूक पर जंग का एक प्रमुख स्रोत बनने से रोका जा सके। समय। कोल्ड ब्लिंग होलस्टर पहनने के लिए विशेष रूप से प्रतिरोधी नहीं है, न ही यह जंग प्रतिरोध की एक बड़ी डिग्री प्रदान करता है। अक्सर यह लागू होने पर और नियमित रूप से तेल लगाने पर बंदूक की फिनिश का पर्याप्त कॉस्मेटिक टच-अप प्रदान करता है। हालांकि, रस्ट ब्लूइंग छोटे क्षेत्र अक्सर मेल खाते हैं, मिश्रण करते हैं, और किसी भी ठंडे ब्लूइंग प्रक्रिया से बेहतर पहनते हैं।

कम से कम एक ठंडे धुंधला समाधान में सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है। ये सतह पर कॉपर सेलेनाइड की परत चढ़ा कर कार्य करते हैं।

नाइट्र ब्लूइंग
नाइट्र ब्लूइंग प्रक्रिया में, पॉलिश किए हुए और साफ किए गए स्टील के हिस्सों को पिघले हुए लवणों के स्नान में डुबोया जाता है - आमतौर पर पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट (कभी-कभी 9.4 g कुल नाइट्रेट का प्रति पाउंड मैंगनीज डाइऑक्साइड)। मिश्रण को गरम किया जाता है 310 to 321 °C और भागों को तार के साथ इस घोल में निलंबित कर दिया जाता है। रंग बदलने के लिए भागों को लगातार देखा जाना चाहिए। क्रॉस सेक्शन और भागों का आकार खत्म होने के परिणाम और इसे प्राप्त करने में लगने वाले समय को प्रभावित करता है। इस पद्धति का उपयोग गंभीर रूप से ताप-उपचारित भागों जैसे रिसीवर, स्लाइड या स्प्रिंग्स पर नहीं किया जाना चाहिए। यह आमतौर पर छोटे भागों जैसे पिन, स्क्रू, साइट आदि पर लगाया जाता है। रंग पुआल, सोना, भूरा, बैंगनी, नीला, चैती, फिर काला होता है। इस परिसज्जा के उदाहरण पुरानी पॉकेट घड़ियों में आम हैं जिनके हाथ 'पीकॉक ब्लू' कहलाते हैं, एक समृद्ध इंद्रधनुषी नीला।

कलर केस हार्डनिंग
कलर मामले को मजबूत बनाना  आम तौर पर आग्नेयास्त्र उद्योग में नियोजित सभी धातु रंगों का पूर्ववर्ती है। समकालीन गर्मी-उपचार योग्य स्टील्स मौजूद नहीं थे या उनकी प्रारंभिक अवस्था में थे। नरम, कम कार्बन स्टील का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आग्नेयास्त्रों के रिसीवर के लिए मजबूत सामग्री की जरूरत थी। प्रारंभ में केस हार्डनिंग का उपयोग किया गया था लेकिन किसी सौंदर्यशास्त्र की पेशकश नहीं की। कलर केस हार्डनिंग तब होता है जब नरम स्टील्स जले हुए चमड़े, हड्डी के चारकोल और लकड़ी के चारकोल के मिश्रण में एक यथोचित वायुरोधी क्रूसिबल में पैक किए जाते हैं। इस क्रूसिबल को गर्म किया गया था 730 °C 6 घंटे तक (जितनी देर तक गर्म किया जाता है केस उतना ही मोटा होता है)। इस हीटिंग प्रक्रिया के अंत में क्रूसिबल को ओवन से हटा दिया जाता है और बाथ के तल में एक छिद्रित कॉइल के माध्यम से मजबूर हवा के साथ पानी के स्नान पर रखा जाता है। क्रूसिबल के तल को खोल दिया जाता है जिससे सामग्री तेजी से बुदबुदाते हुए पानी में गिर जाती है। डिफरेंशियल कूलिंग के कारण रंगों के पैटर्न दिखाई देते हैं और साथ ही भाग सख्त हो जाते हैं।

पानी के बजाय तेल में शमन सहित इस पद्धति की विविधताओं के माध्यम से विभिन्न रंग प्राप्त किए जा सकते हैं।

ब्राउनिंग
'ब्राउनिंग' नियंत्रित लाल रतुआ है, और इसे 'प्लमिंग' या 'प्लम ब्राउन' के नाम से भी जाना जाता है। आम तौर पर नीले रंग के लिए भूरे रंग के समान समाधान का उपयोग किया जा सकता है। अंतर धुंधला करने के लिए उबलते पानी में डुबोना है। जंग फिर काले-नीले रंग में बदल जाती है. कई पुराने ब्राउनिंग और ब्लिंग सूत्र संक्षारक समाधानों पर आधारित होते हैं (धातु को जंग लगने के लिए आवश्यक), और अक्सर इसमें साइनाइड या पारा लवण के घोल होते हैं जो विशेष रूप से मनुष्यों के लिए विषाक्त होते हैं।

अनुप्रयोग
ब्लूइंग का उपयोग आमतौर पर बंदूक निर्माताओं, बंदूकधारियों और बंदूक मालिकों द्वारा कॉस्मेटिक उपस्थिति में सुधार करने और उनके आग्नेयास्त्रों को संक्षारण प्रतिरोध का एक उपाय प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मशीनिस्टों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए गए उपकरणों की सुरक्षा और सौंदर्यीकरण के लिए भी किया जाता है। ब्लूइंग सतही खरोंच का विरोध करके धातु की फिनिश को बनाए रखने में भी मदद करता है, और बंदूक की नली को नीचे देखने पर शूटर की आंखों की चमक को कम करने में भी मदद करता है। जंग लगने से बचाने के लिए सभी धुंधले हिस्सों को अभी भी तेल लगाने की आवश्यकता है। ब्लूइंग, एक रासायनिक रूपांतरण कोटिंग होने के नाते, प्लेटेड कोटिंग्स के रूप में पहनने और संक्षारण प्रतिरोध के खिलाफ उतना मजबूत नहीं है, और आमतौर पर 2.5 माइक्रोमीटर (0.0001 इंच) से अधिक मोटा नहीं होता है। इस कारण से, यह माना जाता है कि सटीक-मशीनीकृत गन भागों में कोई विशेष मोटाई नहीं जोड़ी जाती है।

नई बंदूकें आम तौर पर सबसे कम खर्चीली फिनिश के रूप में पेश किए गए ब्ल्यूड फिनिश विकल्पों में उपलब्ध हैं, और यह फिनिश अन्य फिनिश जैसे कि parkerizing  या हार्ड  पीले रंग की परत  या टेनिफर जैसी  nitriding  प्रक्रियाओं के सापेक्ष जंग प्रतिरोध प्रदान करने में भी सबसे कम प्रभावी है।

ब्लूइंग का उपयोग ठीक घड़ियों के स्टील भागों और अन्य ठीक धातु के काम के लिए रंग प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। यह अक्सर स्टील को गर्म करके तब तक रसायनों के बिना प्राप्त किया जाता है जब तक कि नीली ऑक्साइड फिल्म दिखाई न दे। ऑक्साइड फिल्म की नीली उपस्थिति का उपयोग तापमान के संकेत के रूप में भी किया जाता है जब सख्त होने के बाद टेम्परिंग (धातु विज्ञान) कार्बन स्टील, स्प्रिंग्स के लिए उपयुक्त स्वभाव की स्थिति का संकेत देता है।

ब्लूइंग का उपयोग कच्चे लोहे के कुकवेयर को सीज़निंग में भी किया जाता है, ताकि इसे अपेक्षाकृत जंग-रोधी और नॉन-स्टिक बनाया जा सके। इस मामले में बंदूक के तेल के बजाय खाना पकाने का तेल पानी को विस्थापित करने और जंग को रोकने का काम करता है।

प्रीमियम फेंसिंग ब्लेड अक्सर ब्ल्यूड फिनिश के साथ पेश किए जाते हैं। यह फ़िनिश उन्हें जंग लगे बिना स्पोर्ट्स बैग जैसी उच्च नमी वाली स्थितियों में संग्रहीत करने की अनुमति देती है।

ब्लूइंग अक्सर एक हॉबीस्ट प्रयास है, और ब्लूइंग के कई तरीके हैं, और प्रत्येक विधि की सापेक्ष प्रभावकारिता के बारे में बहस जारी है।

ऐतिहासिक रूप से, रेज़र ब्लेड्स को अक्सर स्टील से उड़ाया जाता था। रेजर ब्लेड के ब्ल्यूड स्टील की एक गैर-रैखिक प्रतिरोध संपत्ति, बाद में सेमीकंडक्टर डायोड जंक्शनों में खोजी गई उसी संपत्ति को पूर्वाभास देती है, साथ ही ब्ल्यूड स्टील रेजर ब्लेड की तैयार उपलब्धता के साथ, क्रिस्टल सेट एएम में डिटेक्टर के रूप में रेजर ब्लेड का उपयोग किया जाता है। रेडियो जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा (फॉक्सहोल रेडियो के रूप में) या युद्ध के कैदियों द्वारा बनाए गए थे।

एल्युमिनियम
जंग लगने से बचाने के लिए ब्लूइंग केवल स्टील, कच्चा लोहा, या स्टेनलेस स्टील के पुर्जों पर काम करता है क्योंकि यह लोहे को Fe में बदल देता है3O4; यह अलौह सामग्री पर काम नहीं करता है। एल्युमिनियम (Al) और पॉलीमर के पुर्जों को धुंधला नहीं किया जा सकता है, और कोई संक्षारण सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। हालांकि, धुंधला करने की प्रक्रिया के रसायन एल्यूमीनियम और बहुलक भागों पर असमान धुंधला हो सकते हैं। एल्युमिनियम पर हॉट ब्लूइंग का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रतिक्रिया करता है कि यह आमतौर पर कास्टिक नमक स्नान में घुल जाता है।

घर्षण, जैसा कि पिस्तौलदान  पहनने से होता है, जल्दी से ठंडा धुंधलापन हटा देता है, और लंबे समय तक उपयोग करने पर गर्म धुंधलापन, जंग, या धूआं धुंधला भी हटा देता है। आमतौर पर जहां घर्षण मौजूद होता है वहां टच-अप के रूप में कोल्ड ब्लिंग का उपयोग करने की सलाह नहीं दी जाती है। यदि कोल्ड ब्लूइंग एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है, तो कोटिंग के जीवन को जितना संभव हो सके बढ़ाने के लिए क्षेत्र को तेलयुक्त रखा जाना चाहिए।

यह भी देखें



 * तड़के (धातु विज्ञान)
 * फॉस्फेट रूपांतरण कोटिंग
 * पतिना